— 462 — 



L'arresto eutettico Cu CI — Cu CI • 2 K CI si nota a concentrazione in 

 K CI di molto superiori alla composizione del sale doppio, anzi fino alle più 

 forti concentrazioni in cloruro potassico: è anche questo un caso anomale 

 spiegato da Tamman ( l ) e già trovato in un lavoro precedente nel sistema 

 joduro di piombo-fluoruro di piombo in cui la reazione che dà luogo al 

 composto non avviene completamente durante il tempo in cui avviene il 

 raffreddamento. D'altra parte le durate di arresto eutettico si annullano al 

 cloruro rameoso, cioè tanto Cu CI, quanto KC1 si depositano puri dalle mi- 

 scele fuse. 



Tabella III. 



Molecole % 

 di 

 Cu CI 



Temperature 

 di cristalliz. 

 primaria 



Temperature 

 del 

 1° arresto 



Durate 

 in secondi 



Temperature 

 d'arresto 

 eutettico 



Durate 

 in secondi 



0.00 



776 











10.00 



734 



217 



20 



130 



30 



20.00 



671 



219 



40 



134 



30.00 



583 



220 



50 



135 



70 



33.40 



555 



224 



80 



139 



100 



40.00 



485 



225 



60 



137 



130 



45.00 



426 



221 



40 



135 



150 



50.00 



355 



226 



30 



137 



170 



55.00 



220 







135 



180 



57.50 



218 







136 



200 



60.00 



200 







137 



230 



65.00 



180 







136 



300 



70.00 



170 







136 



180 



75.00 



232 







136 



160 



80.00 



274 







134 



110 



90.00 



362 







135 



80 



95.00 



394 







130 



20 



100.00 



422 











4. — Il sistema TI CI — Cu CI . 



Il punto di solidificazione del cloruro talloso è dato da K. Mònkemeyer 

 a 426°. Il punto di solidificazione del cloruro talloso usato risultò a 429°. 

 Il diagramma che risulta dalle curve di raffreddamento è analogo al pre- 

 cedente ; si rivela un composto decomponibile per fusione corrispondente alla 

 formola Cu CI • 2 TI CI. La sua temperatura di formazione è a 226° ; la mi- 

 scela eutettica Cu CI — Cu CI 3 TI CI giace a 60 mol. % di Cu CI e a 122°. 

 Il gomito a questa temperatura nella curva di cristallizzazione primaria si nota, 

 benché debolmente a 47.5 mol. % di Cu CI . Le durate del punto di arresto 

 a 226° si riducono a zero a 7 mol. °/ 0 di Cu CI ; e così le durate eutettiche 

 rispettivamente a 35 e a 97 mol. % di Cu CI . Il composto Cu CI ■ 2 TI CI 

 decomponibile alla fusione, dà cristalli misti coi due componenti ( 2 ). 



Tanto in questo sistema, quanto nel sistema precedente, la composizione 

 dei sali doppi Cu CI • 2KC1 e Cu CI ■ 2 TI CI si può dedurre solamente dalla 

 massima durata degli arresti spettanti alle loro temperature di formazione. 



r) (i. iamman, Zeitschr. f. Anorg. Chem. 45, 1905, 24. 



( s ) E. Kuer, Metallographie, pag. 207, 1907. 



